einiger  natürlich  kristallisierter  Oxyde  und  Sulfide  etc. 
37 
Stab  ||  b. 
t 
w  (spezif.) 
16 
10,2 
260 
1,16 
320 
0,77 
405 
0,425 
520 
0.204 
520 
0,085 
520 
0,013 
700 
ca.  0,004 
520 
„  0,004 
400 
„  0,004 
Nach  der  Abkühlung  hat  der  Stab  dauernd  einen  spezi- 
fischen Widerstand  von  der  Größenordnung  des  Pyrit ;  außer- 
dem wurde  er  bröckelig.  Man  muß  daher  einen  Übergang 
von  Markasit  in  Pyrit  annehmen 1.  Auch  unterhalb  500°  kann 
man  diesen  Ubergang  verfolgen,  doch  je  tiefer  die  Temperatur, 
desto  kleiner  die  Umwandlungsgeschwindigkeit,  und  zwar 
scheint  dieser  allmähliche  Übergang  schon  zwischen  250°  und 
300°  zu  beginnnen ;  denn  von  ungefähr  diesen  Temperaturen 
an  zeigt  der  Markasit  eine  anomal  große  Widerstandsver- 
ringerung. 
Nach  der  Umwandlung  in  Pyrit  geht  der  Markasit  dann 
bei  hohen  Temperaturen  in  die  dritte,  schon  bei  Pyrit  er- 
wähnte Modifikation  des  Fe  S2  über,  wie  aus  der  Temperatur- 
kurve hervorgeht  (siehe  Zusammenfassung). 
Bleiglanz. 
Das  untersuchte  Material,  aus  Val  Strim  bei  Sedrun, 
Schweiz,  stammend,  ist  das  am  besten  leitende  von  allen  bis 
jetzt  untersuchten  metallischen  Erzen  und  wTeist  innerhalb  des 
ganzen  von  uns  untersuchten  Temperaturintervalles  einen 
positiven  Temperaturkoeffizienten  auf. 
Länge  des  Stabes  8,58  mm.    Querschnitt  1,32  mm2. 
Widerstand  bei  18°  =  0,173  Q. 
1  Von  A.  P.  Brown  (Chem.  News.  1895.  p.  71,  179)  und  H.  N.  Stockes 
(Bull.  U.  S.  geol.  Survey.  1901.  No.  186)  ist  auf  chemischem  Wege  gezeigt 
worden,  daß  Pyrit  auch  bei  gewöhnlicher  Temperatur  die  stabilere  Form 
von  FeS2  ist. 
